该层的总载量为2.05克/立方英寸。y氧化铝和第一复^#/锆上以接近初湿,由此制备催化剂。pH范围达到4-5以便研磨。并研磨至卯%小于10微米的粒度。50.9克/立方英尺且铂:钯:铑比率分别为5:5:2。3.5密耳或大约88微米。该层的总载量为1.13克/立方英寸。49.5%和0.94%。该层的总载量为1.31克/立方英寸。/氧化锆复合材料上,同时实现初湿。550'C下煅烧至少2小时。该层的总载量为1.03克/立方英寸。(21.2克/立方英尺)的水性浆料。